62 ï. H. L. Vogt. 



einen Ueberblick der chemisch-metallurgischen Erfahrungen 

 betreffend die Fähigkeit der verschieden zusammengesetzten 

 Schlacken die Monosulfide 1 ) aufzulösen oder aufzunehmen, auf 

 Grundlage theils der früher bekannten Thatsachen und 

 theils neuer Untersuchungen liefern. 



Bei dem gewöhnlichen Eisenhohofenprocess wird im- 

 mer ein Theil des Schwefels vom Roheisen aufgenommen, 

 während ein anderer Theil in die Schlacke hineingeht, — 

 etwas mag auch als S0 2 usw. mit den Gasen fortgeführt 

 werden, — und zwar wird bekanntlich das Roheisen je 

 schwefelärmer und also umgekehrt die Schlacke je schwefel- 

 r eicher, 1) je höher die Temperatur im Ofen oder im Gestell 

 ist, 2) je mehr basisch die Schlacke hinausfällt, und 3) je 

 reicher die Schlacke an CaO und besonders an MnO (oder 

 Na^Q) ist; ein hoher , Mangangehalt in der Schlacke wirkt 

 kräftiger zur Reinigung des Roheisens von Schwefel als ein 

 entsprechender Kalkgehalt, dieser wiederum bedeutend 

 kräftiger als Magnesia 2 ). — Bei unreinem Betriebe, — o: 

 wenn das Eisen, wegen einer zu niedrigen Temperatur, nicht 

 in genügender Weise reducirt wird, und wenn somit die 

 Schlacke einige Procent FeO enthält, — fällt das Roheisen 

 immer relativ sehr reich an Schwefel aus; dies ist wahr- 

 scheinlich dem Einfluss der niedrigeren Temperatur zuzu- 

 schreiben, steht somit direct mit der etwas veränderten 

 chemischen Zusammensetzung der Schlacke in Verbindung. 



x ) Dass das Schwefel in den hiesigen Fällen in der That als Mono- 

 sulfid erscheint, ergiebt sich durch die mikroskopische Unter- 

 suchung. — Cfr. auch den Abschnitt «Sulfid in Schlacken», «Schlacken- 

 studien, I», Seite 189—215. 



2 ) Diese von chemisch-metallurgischem Standpuncte sehr sorgfältig 

 studirten Thatsachen (cfr. z.B. R. Åk er man, Jernkontorets 

 Annaler, 1873, Seite 18—46, A. Ledebur, Handbuch der Eisen- 

 hüttenkunde, 1884, Seite 248—252, usw.) sind bei dem Hohofen- 

 process von einer hervorragenden Bedeutung. 



